742 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
triee aiguë négative ( n p ), sensiblement normale au clivage facile h 1 
(100) : deux axes optiques très rapprochés et parfois uniaxie, due à des 
entrecroisements de lames. Dans l’échantillon, dont l’analyse est don- 
née en a, la biréfringence n 8 — n P est de 0,038 : elle s’abaisse dans les 
types moins nickelifères . 
Pléochroïsme. Pléochroïsme faible dans les teintes suivantes : 
n 8 = vert jaune. 
n P = vert vif. 
Composition chimique. Dans la formule donnée plus haut, le rapport 
Ni : Mg est assez variable. 
Analyses par M. Classer [op. cit.). 
a 
b 
c 
d 
Si 02 
32, 3C 
33,03 
35, OS 
40,07 
NiO 
KO, 70 
46,11 
39,99 
18,21 
MgO 
3,00 
6,47 
11,80 
29,84 
FeO 
0,62 
2,20 
1,22 
0,25 
CaO 
tr. 
lr. 
0,58 
0,53 
A1 2 0 3 ' 
0,69 
1,39 
1,13 
0,72 
IPO 
12,31 
10,61 
10, OS 
11,98 
99,68 
99,81 
99,82 
101,60 
Densité 
3,20 
3,18 
2,89 
2,47 
La népouile offre une grande analogie de propriétés optiques avec la 
connarile (comarite) décrite par Breithaupt d'après des échantillons 
provenant de Rôttis en Silésie, mais la composition centésimale est 
différente ; les deux espèces sont distinctes, si l’analyse de Breithaupt 
représente bien la composition du minéral allemand. 
Essais py roq nos tiques. Comme la nouméite. Par calcination, la cou- 
leur passe au gris plus ou moins foncé suivant la teneur en nickel, 
puis au jaune, enfin au gris verdâtre. La calcination ne modifie pas 
les propriétés optiques. 
Diagnostic. La népouite se distingue de la nouméite par sa struc- 
ture cristalline, par la forme vermiculée que présentent parfois ses 
agrégats et par ses propriétés optiques. Le minéral ne possède pas la 
structure concrétionnée et l’éclat gras si fréquents dans la nouméite ; 
il est le plus souvent terne et âpre au toucher. 
